PAR M/ LR CHEV." DE ROBILANT 13^ 



Il est ci propos d'observer que le vernis dont les scorifica- 

 toires étoient enduits, étoit brun-obscur, ce qui marquoit 

 la desrrucrion des matières étrangères à la platine. 



Le 7.' mélange flit soumis à une scorification sourenue 

 pendant io heures, après quoi je le coulai en obtenant une 

 plaque lisse à la surflice 6c cassante; les scories ne parurenc 

 étre que du verte de plomb. 



Cette plaque fut évaporée sur un scorificatoire ; je hàtai 

 son évaporation à Faide du soufflet, &c pour la conserver dans 

 cet état de liquidité, j'y ajoutai un peu de fiel de verte j sur 

 la fin il se figea un grain à peu près du poids d'un denier. 



Ce grain remis à une nouvelle scotification se fondit, &c 

 mnlgté l'action du soufflet qui animoit le feu, il se figea en 

 fotmant un bouton crépu, &. souftrit quelque décheti sa cou- 

 leur approchoit de celle d'un amalgame d'étain ; la lime y 

 mordoit ; il se brisa au premier coup de marteau, 6c pré- 

 sentoit des concavités dans l'intérieur. 



L'on voit donc par le rapport de ces procédés, que la pla- 

 tine se confond avec le plomb, lotsqu'il est incandescent ; 

 qu'elle le rend cassant; qu'elle en change la texture; & que 

 le plomb prend une couleur differente, suivant les doses em- 

 ployées; que la platine se montre assez fixe, puisqu'elle re- 

 sista à l'entière évaporation du plomb , & que malgré cela les 

 molécules de platine ne firent que se rapprocher, &c ne se 

 fondirent point ensemble. 



Je voulus m'assurer si la platine se combinoit avec le bis- 

 muth , & reconnoìtre ce qui résulteroit de leurs mélanges- 

 affinés à la coupelle, puisqu'on sait que le bismuth n'attaque 

 pas les métaux fins , & que ce demi-metal a, ainsi que le 



